## Pengaruh Waktu Penambahan Doping Sulfur terhadap Luas Permukaan dan Struktur Kristal Nanotitania Menggunakan Metode Sol Gel
Anggi Puspita Dewi a , Posman Manurung b , dan Syafriadi c
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received January 10th,
2021 Received in revised form April 10th, 2021
Accepted May 17th, 2021

## Keywords:
Doping sulfur, SAA, titania, XRD. Synthesis  of  sulfur  doping  titania  (S-  TiO2)  was  carried  out  by  the  sol-gel method.  Titanium  isopropoxide  (TTIP),  tween-80,  isopropanol  and  sulfur  acid (H2SO4)  as  a  source  of  sulfur  doping  are  used  as  the  main  ingredients.  This study aims to determine the effect of variations in the addition of sulfur doping during 0, 30, 60, 90, and 120 minutes using injection pumps on the formation of crystal structure and surface area. Titania powder was calcined at 450 ℃ for 5 hours.  S-doping  TiO2  was  characterized  using  x-ray  diffraction  (XRD)  and surface  area  analyzer  (SAA).  The  XRD  test  results  showed  that  the  phase obtained was the anatase phase for all samples while the results from the SAA showed that the S-02 sample obtained a surface area value of 95, 310 m2 / g and the results of the calculation of the particle size of the S-02 sample obtained a  value  of  10.17  nm  this  is  in  accordance  with  the  theory,  the  smaller  the particle size obtained, the greater the surface area.
Informasi Artikel

## Abstrak
Proses artikel: Diterima 10 Januari 2021
Diterima dan direvisi dari 10 April 2021
Accepted 17 mei 2021 Kata kunci: Doping sulfur, SAA, titania, XRD. Sintesis  titania  doping  sulfur  (S-TiO2)  dilakukan  melalui  metode  sol-gel. Titanium  isopropoksida  (TTIP),  tween-80,  isopropanol  dan  asam  sulfat (H2SO4)  sebagai  sumber  doping  sulfur  digunakan  sebagai  bahan  utama. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  waktu penambahan doping sulfur selama 0, 30, 60, 90 dan 120 menit menggunakan pompa  injeksi  terhadap  pembentukan  struktur  kristal dan  luas permukaan. Serbuk  titania  dikalsinasi  pada  suhu  450  oC  selama  5  jam.  S-doping  TiO2 dikarakterisasi  menggunakan  x-ray  diffraction  (XRD)  dan  surface  area analyzer  (SAA).  Hasil  pengujian  XRD  menunjukkan  bahwa  fasa  yang diperoleh yaitu fasa anatase untuk semua sampel sedangkan hasil dari SAA menunjukkan  bahwa  pada  sampel  S-02  memperoleh  nilai  luas  permukaan 95,  310  m2/g  dan  hasil  perhitungan  ukuran  partikel  sampel  S-02 memperoleh  nilai  sebesar  10,17  nm  hal  ini  sesuai  dengan  teori  dimana, semakin kecil ukuran partikel yang diperoleh maka luas permukaanya akan semakin besar.

## 1. Pendahuluan
Nanoteknologi  pertama  kali  dikenalkan  oleh  Richard  Feynman  dalam  kuliahnya  pada  tahun  1959. Nanoteknologi adalah pembelajaran pada struktur yang sangat kecil berukuran 0,1 sampai 100 nm, berdasarkan penelitian  sebelumnya  sifat-sifat  nano  berbeda  antara  lain:  sensitivitas  suhu  tinggi,  luas  permukaan  besar  dan listrik  rendah(Yang  &  Tighe,  2013).  Istilah  nano  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  nanos  yang  berart  kurcaci. Secara  harfiah,  kata  nano  berarti  sangat  kecil  atau  ukuran  mini(Nikalje,  2015),  selain  itu  nanoteknologi  juga memiliki peran penting dalam bidang nanomaterial,nanofisika, nanokimia, nanoelektronik dan nanometrologi.
Nanomaterial  memiliki  berbagai  jenis,  salah  satunya  yaitu  titanium  dioksida  ( TiO 2 ). TiO 2 adalah  salah  satu material  semikonduktor  oksida  dari  titanium  yang  dikenal  dengan  nama  titania  atau  titanium  oksida. TiO 2 mempunyai  tiga  jenis  kristal  utama  yaitu  rutile  (tetragonal),  anatase  (tetragonal)  dan  brokite  (ortorhombik) (Landmann  et  al.,  2012).  Nanotitania  telah  banyak  digunakan  dalam  berbagai  penelitian  sebagai,  kawat  nano, serat nano, nanokeramik dan nanosilika(Arivalagan et al., 2011).

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 2. No. 2, 2021
Dewi  AP,  Manurung  P  dan  Syafriadi,  2021, Pengaruh  Waktu  Penambahan  Doping  Sulfur  terhadap  Luas  Permukaan  dan Struktur Kristal Nanotitania Menggunakan Metode Sol Gel , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 2
No. 2, 2021
Keunggulan dari TiO 2 yaitu: mempunyai celah pita energi yang besar (3,2 eV untuk fasa anatase dan 3,0 eV untuk  fasa  rutile),  sehingga  banyak  terjadinya  eksitasi  elektron  kedalam  pita  konduksi  dan  pembentukan hole pada pita valensi saat di inkubasi cahaya ultraviolet(Wang et al., 2015).
Manfaat  dari  nanotitania  yaitu  untuk,  pemurnian  air,  sel  surya  (You  et  al.,  2014)dan  pelindung  kayu (Chawengkijwanich  &  Hayata,  2009).  Peneliti  banyak  melakukan  modifikasi  terhadap  nano TiO 2 ,  tidak  hanya senyawa  murninya  yang  digunakan  tetapi  juga  diberikan  perlakuan  diantaranya  dengan  menambahkan  doping pada TiO 2 . Doping diberikan pada suatu unsur atau senyawa dengan tujuan menghasilkan katalis baru dan aktif dibawah cahaya tampak. Terdapat berbagai macam bahan doping dalam nanoteknologi antara lain nitrogen(Darzi et al., 2012),  karbon(Mai et al., 2009), sulfur(Park et al., 2013) dan flour(Elena et al., 2015).
Penelitian  mengenai  modifikasi  nanopartikel  TiO 2 dan  aplikasinya  sudah  dikembangkan  dengan  berbagai metode,  salah  satunya  adalah  metode  sol-gel.  Metode  sol-gel  banyak  digunakan  dalam  mempreparasi  material oksida  logam  karena  dapat  menghasilkan  partikel  berukuran  nano(Laokul  et  al.,  2011).  Proses  sol  gel  memiliki beberapa  keuntungan  seperti  sifat  homogenitas,  struktur  mikro  yang  dapat  dikontrol  dan  proses  pembuatanya mudah(Alphonse & Varghese, 2010).
Penelitian yang dilakukan Fadilah telah membuktikan bahwa penambahan sulfur secara perlahan pada TiO 2 dapat  meningkatkan  aktivitas  fotokatalis  dan  menurunkan  ukuran  partikel  TiO 2 .  Sehingga  pada  penelitian  ini dilakukan modifikasi TiO 2 doping sulfur dengan  variasi laju injeksi doping sulfur dari H 2 SO 4 menggunakan pompa injeksi  untuk  melihat  pengaruh  laju  injeksi  doping  sulfur  terhadap  struktur  kristal  dan  luas  permukaan nanotitania menggunakan metode sol-gel(Fadilah et al., 2016).

## 2. Metode Penelitian
Alat yang digunakan pada penelitian yaitu mikropipet (0-10 ml), pompa injeksi, suntikan dan kabel, magnetic stirer , mortar dan pastel, oven, gelas ukur, gelas sampel, almunium foil, batang pengaduk, neraca, spatula kaca, masker dan sarung tangan.
Sintesis dilakukan menggunakan metode sol gel dengan variasi injeksi selama 0, 30, 60, 90 dan 120 menit, melalui  pencampuran  antara  tween-80  berfungsi  sebagai  sufaktan,  titanium  isopropoksida  berfungsi  sebagai sumber  titania, isoprophyl  alcohol berfungsi  sebagai  pelarut,  dan  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  sebagai  sumber  doping sulfur. Sebelum melakukan pembuatan sampel, terlebih dahulu membuat larutan HCL dan air deionisasi dengan konsentrasi 10% dalam ember tertutup. Mencuci gelas sampel beserta tutupnya, batang pengaduk dan gelas ukur. Kemudian  merendamnya  dalam  larutan HCL  selama  ±  5  jam.  Setelah  itu  diangkat  dan  dikeringkan  dalam  oven selama 10 menit. Jumlah sampel yang dipreparasi dalam penelitian ini sebanyak 5 sampel. Masing-masing sampel diberi perlakuan yang sama dengan variasi laju penambahan doping yang dilakukan dengan menggunakanpompa injeksi  kecuali,  pada  sampel  pertama  penambahan  doping  dilakukan  secara  manual  dengan  menggunakan mikropipet.
Proses  sintesis  ini  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menimbang  tween-80  menggunakan  neraca  digital. Komposisi dan variasi laju injeksi setiap sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 . Selanjutnya tween- 80  diaduk  selama  3  menit  dan  diberi  isopropanol.  Pengadukan  dilanjutkan  selama  10  menit,  setelah  itu  proses penambahan titanium isopropoksida menggunakan mikropipet secara dropwise pipet tidak boleh dibiarkan terlalu lama bersentuhan dengan udara ketika sedang memindahkan titanium isopropoksida, hal tersebut dikarenakan sifat  titanium  isopropoksida  yang  mudah  berubah  menjadi  padatan  putih  seperti  salju  ketika  terlalu  lama bersentuhan dengan udara dan melakukan pengadukan kembali selama 20 menit. Pada saat penambahan doping sulfur, pengadukan dilakukan selama 12 jam. Hal ini agar sampel yang diperoleh lebih homogen maka diperoleh gel basah S-TiO 2 .
Tabel 1. Variasi laju injeksi doping sulfur pada setiap sampel
Sampel Tween-80 (gram) i-PrOH (ml) TTIP (ml) H 2 SO 4 1M (ml) Laju injeksi doping (menit) S-01 8 80 6,8 4 - S-02 8 80 6,8 4 30 S-03 8 80 6,8 4 60 S-04 8 80 6,8 4 90 S-05 8 80 6,8 4 120
Proses  berikutnya  yaitu  pemanasan  sampel,  dimana  setiap  sampel  diberikan  perlakuan  yang  sama. Pemanasan  sampel  dilakukan  secara  bertahap,  mula-mula  sampel  dimasukkan  ke  dalam  oven  pada  suhu  awal yaitu  80 ℃ sampai  200 ℃ dengan  waktu  pemanasan  ±  24  sampai  48  jam  untuk  menghilangkan  kadar  air  dalam sampel.  Hasil  sampel  yang  diperoleh  yaitu  gel  kering  S-TiO 2 berbentuk  serbuk,  dilanjutkan  dengan  proses kalsinasi. Mula-mula suhu diatur dari suhu kamar 25 ℃ sampai 250 ℃ dengan kecepatan ± 4 ℃ /menit lalu ditahan secara konstan pada suhu 250 ℃ selama 2 jam. Kemudian suhu dinaikkan dari 250 ℃ ke 450 ℃ dengan kecepatan ±  3 ℃ /menit  lalu  ditahan  secara  konstan  selama  5  jam,  untuk  menghilangkan  zat-zat  yang  tidak  dibutuhkan dalam bubuk sampel S-TiO 2. Bubuk tersebut kemudian digerus menggunakan mortar akik selama ± 30 menit agar sampel mudah untuk diamati. Kemudian sampel dikarakterisasi menggunakan XRD dan SAA.
Dewi dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 2, 2021
Prinsip  kerja  dari  karakterisasi  XRD  yaitu  meletakkan  sampel  pada  sampel holder dan  meratakannya menggunakan  kaca.  Setelah  itu  sampel  diletakkan  ke  dalam  difaktometer,  kemudian  dilakukan  penembakan dengan  sinar-X  dan  mengatur  sudut  2 θ dan  variabel-variabel  yanglainnya.  Pengujian  siap  dimulai  dengan menekan tombol star pada menu komputer. Hasil pengukuran yang diperoleh dalam bentuk softfile yang dapat disimpan dalam bentuk excel. Selanjutnya data  yang  diperoleh  akan  diolah  menggunakan sofware PCPDFWIN  untuk  mengetahui  fasa  yang  terkandung dalam  sampel.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  penghalusan  data  menggunakan  perangkat  lunak  reatica  dengan metode rietveld .
Prinsip  kerja  dari  karakterisasi  SAA  yaitu  persiapan  alat  dengan  cara  kabel  disambungkan  pada  sumber tegangan dan pastikan semua kabel dan komputer tersambung, kemudian vakum dinyalakan, tekan tombol power dan  nyalakan  komputer,  kemudian  preparasi  sampel  menimbang  sampel  yang  akan  diuji  dan  memasukannya dalam  sampel cell yang  bersih.  Menyalakan  mantel  pemanas  dan  mengatur  temperaturnya.  Setelah load menu degass menekan  tombol  ESC  untuk  mengatur  kecepatan  keluarnya  gelembung  gas,  3-5  gelembung/detik. Masukan metal flow tube dalam sampel, dan tunggu hingga tidak ada uap yang keluar. Kemudian matikan mantel pemanas.  Proses  selanjutnya  analisis  sampel  dengan  cara  sampel  sel  dimasukan  ke  dalam  batang  kuarsa kemudian diatur pada holder , kemudian menuangkan nitrogen cair kedalam dewar dan mengatur alatnya, setelah itu  menjalankan  file  novawin  klik  tombol  star  program, login dengan user Nova,  klik operation dan  pilih  star analisis.  Langkah  terakhir  memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  sampel cell telh  dilepas  dan  menutup sofware novawin dan memastikan  alat  dengan menekan  tombol switch  power ,  vacum dan  tutup katub, kemudian  cabut semua kabel yang digunakan dan proses analisis selesai.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Analisis XRD
Berdasarkan pada Gambar 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fasa yang terbentuk adalah anatase, tidak menimbulkan  fasa  baru  dan  tidak  terjadi  pergeseran  sudut  puncak  difraksi  dengan  penambahan  doping  sulfur dari  H 2 SO 4 pada  TiO 2 ,  sesuai  dengan  penelitian  Rafidiyah,  fasa  yang  dihasilkan  sama,  yaitu  murni anatase(Rafidiyah N, 2017).
Terdapat tiga puncak tertinggi teridentifikasi pada sudut difraksi 25,30 ° ; 48,03 ° dan 37,79 ° dengan posisi hkl masing-masing  diantaranya  (101),  (004)  dan  (200).  Setelah  itu  dilakukan refinement difraktogram  menggunakan perangkat lunak rietica menggunakan metode rietveld . Kualitas penghalusan ini dipengaruhi oleh nilai residu yaitu residu profil ( Rp ), residu weighted profile ( Rwp), residu bragg ( Rb), dan perhatikan nilai dari goodness of fit ( GoF ) atau ( X 2 ) ini merupakan indikator keberhasilan penghalusan.  Jika  nilai GoF >  1  model  struktural  harus  tetap  ditingkatkan,  tetapi  jika  nilai GoF <  2  sudah memuaskan [12].Hasil XRD ini didukung dengan mencocokan hasil analisis pola XRD dengan menggunakan data standar JCPDS 21-1272. Hasil plot output penghalusan data semua sampel yaitu sampel S-01, S-02, S-03 dan S- 04 ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar  1 .  Merupakan  difraktogram  semua  sampel  S-TiO 2 dengan  panjang  gelombang  sinar-X  yang  digunakan sebesar 0,1546 Å .
Dewi  AP,  Manurung  P  dan  Syafriadi,  2021, Pengaruh  Waktu  Penambahan  Doping  Sulfur  terhadap  Luas  Permukaan  dan Struktur Kristal Nanotitania Menggunakan Metode Sol Gel , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 2
No. 2, 2021
S-01 S-03 S-02
S-04
Gambar 2. Refinement difraktogram semua sampel S- TiO.
Berdasarkan pada Gambar  2 warna hitam adalah data pengukuran, merah adalah hasil perhitungan, biru merupakan  posisi  puncak  difraksi  dan  hijau  adalah  selisih  data  pengukuran  dengan  data  perhitungan  yang hampir  membentuk  garis  lurus.  Hasil  yang  diperoleh  untuk  semua  sampel  dari  nilai Rp,  Rwp, dan Rb nilainya kurang dari 20% dan untuk nilai GoF atau X 2 kurang dari 4%, berarti hasil yang diperoleh sudah bagus. Tabel  2 Menunjukkan  hasil output  refinement dari  data  yang  sudah  diolah.  Kemudian  diperoleh  hasilsel parameter dari seluruh sampel menurut analisis rietveld disajikan pada Gambar 3. Hasil  sel  parameter  dari  S-TiO 2 memilikin  nilai  yang  tidak  signifikan.  Selanjutnya  melakukan  perhitungan pada ukuran partikel rata-rata yang dihitung dengan menggunakan persamaan Scherrer . Dapat dilihat pada Tabel 3 .
(a) (b)
Gambar 3 . (a) sel parameter a=b , (b) sel parameter c. S-01 S-02 S-03 S-04 3,72 3,74 3,76 3,78 3,80 3,82 3,84 S el p ar am et er d ar i a = b ( Å ) Sampel S-01 S-02 S-03 S-04 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 S el p ar am et er d ar i c ( Å ) Sampel
Dewi dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 2, 2021
Tabel 2 . Output Refinement Gof dan FoM. Sampel R p (%) R wp (%) R b (%) X 2 (%) S-01 5,01 6,56 0,77 1,10 S-02 4,81 6,37 0,42 1,03 S-04 5,25 6,89 1,45 1,17 S-04 5,04 6,51 0,93 1,04
Tabel 3 . Hasil perhitungan ukuran partikel.

## 3.2 Analisis SAA
Berdasarkan  pada Gambar  4 .  merupakan  hasil  plot  grafik  BET,  bahwa  untuk  sampel  pertama  (S-01) memiliki  luas  permukaan  sebesar  90,663  m 2 /g.  Untuk  sampel  kedua  (S-02)  sebesar  90,310  m 2 /g.  Sedangkan sampel ketiga (S-03) memperoleh nilai luas permukaan sebesar 78,427 m 2 /g, selanjutnya sampel keempat (S-04) nilai luas permukaan yang diperoleh sebesar 74,997 m 2 /g, dan sampel ke lima (S-05) nilai luas permukaan yang diperoleh sebesar 33,346 m 2 /g.
Sampel  di  uji  menggunakan  SAA  dengan  metode  BET  di  hitung  melalui  proses  absorpsi-desorpsi  nitrogen pada suhu nitrogen cair yaitu (77 K), kepadatan cairan sebesar 0,808 g/cc, kepadatan sampel  sebesar 3,9 g/cc, volume  sampel  sebesar  0,0154  cc  dan cross  section sebesar  16.200  Å  dengan  menggunakan  SAA  merk quantachrome Nova 1000e versi 11.0.Kemudian dibuat grafik luas permukaan membentuk kurva dengan sumbu x dan y. dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Grafi luas permukaan.

## 4. Kesimpulan
Hasil analisis dari XRD menunjukkan nanotitania yang dihasilkan melalui proses sintesis S-TiO 2 adalah fasa anatase. Pada sampel S-02 dengan waktu injeksi 30 menit memperoleh hasil refinement difraktogram yang baik yaitu menghasilkan nilai GoF(x 2 ) sebesar 1,036. Hasil karakterisasi SAA menggunakan pompa injeksi selama 30 menit pada sampel S-02 memperoleh nilai lebih besar dari sampel S-01 tanpa pompa injeksi yaitu sebesar 95, 310 m 2 /g sedangkan sampel S-01 memperoleh luas permukaan sebesar 90,633 m 2 /g.
Sampel k Panjang gelombang λ (nm) 2 θ (°) θ (°) cos θ FWHM (°) FWHM (rad) L (nm) S-01 0,94 0,15405 25,38 12,6429 0,9970 0,834 0,0145 10,18 S-02 0,94 0,15405 25,36 12,6355 0,9976 0,835 0,0145 10,17 S-03 0,94 0,15405 25,23 12,6443 0,9969 0,774 0,0135 10,97 S-04 0,94 0,15405 25,25 12,6454 0,9968 0,770 0,0134 11,03
Dewi  AP,  Manurung  P  dan  Syafriadi,  2021, Pengaruh  Waktu  Penambahan  Doping  Sulfur  terhadap  Luas  Permukaan  dan Struktur Kristal Nanotitania Menggunakan Metode Sol Gel , Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 2
No. 2, 2021

## Ucapan Terima kasih
Terima kasih  kepada  Universitas  Negeri  Padang untuk  uji XRD,  Insitut Teknologi Bandung  untuk  uji  SAA, Kepala  Laboratorium  Jurusan  Fisika  serta  Kepala  Laboratorium  UPT  Sentra  Inovasi  dan  Teknologi  Terpadu jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampungyang telah memfasilitasi laboratorium.

## 5. Daftar Pustaka
Alphonse, P., & Varghese, A. (2010). Open Archive TOULOUSE Archive Ouverte ( OATAO ) Stable hydrosols for TiO 2 coatings. Science , 56 , 250 – 263.
Arivalagan,  K.,  Ravichandran,  S.,  &  Rangasamy,  K.  (2011).  Nanomaterials  and  its  Potential  Applications. Internasional Journal of ChemTech Research , 3 (2), 534 – 538.
Chawengkijwanich, C., & Hayata, Y. (2009). Development of TiO 2 powder-coated food packaging film and its ability to  inactivate  Escherichia  coli  in  vitro  and  in  actual  tests. Journal  of  Food  Microbiology , 123 ,  288 – 292. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.12.017
Darzi, S. J., Mahjoub, A. R., & Sarfi, S. (2012). Visible-Light-Active Nitrogen Doped TiO2 Nanoparticles Prepared By Sol-Gel Acid Catalyzed Reation. Journal of Material Science & Engineering , 9 (3), 17 – 23.
Elena, F., Anastasiia, S., & Elena, S. (2015). of Titanium Tetraisopropoxide. Advanced  Materials Research , 1085 ,
95 – 100. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1085.95
Fadilah, S., Manurung, P., & Ginting, E. (2016). Pengaruh Titania yang Didoping Sulfur terhadap Ukuran Partikel. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika , 04 (01), 37 – 42.
Landmann, M., Rauls, E., & Schmidt, W. G. (2012). The electronic structure and optical response of rutile , anatase and  brookite. Journal  of  Physics :  Condensed  Matter , 195503 ,  1 – 6.  https://doi.org/10.1088/0953- 8984/24/19/195503
Laokul, P., Amornkitbamrung, V., Seraphin, S., & Maensiri, S. (2011). Characterization and magnetic properties of nanocrystalline CuFe 2O4, NiFe2O4, ZnFe2O 4 powders prepared by the Aloe vera extract solution. Current Applied Physics , 11 (1), 101 – 108. https://doi.org/10.1016/j.cap.2010.06.027
Mai,  L.,  Huang,  C.,  Wang,  D.,  Zhang,  Z.,  &  Wang,  Y.  (2009).  Applied  Surface  Science  Effect  of  C  doping  on  the structural and optical properties of sol – gel TiO 2 thin films. Journal of Applied Surfce Science , 255 , 9285 – 9289. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.07.027
Nikalje,  A.  P.  (2015).  Nanotechnology  and  its  Applications  in  Medicine. Medicinal  Chemistry , 5 ,  1 – 3. https://doi.org/10.4172/2161
Park,  C.,  Bangi,  U.  K.  H.,  &  Park,  H.  (2013).  Effect  of  sulfur  dopants  on  the  porous  structure  and  electrical properties of mesoporous TiO 2 thin fi lms. Materials Letters , 106 , 401 – 404. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.05.091
Rafidiyah  N,  M.  P.  dan  K.  K.  P.  (2017).  Pengaruh  Thiourea  Sebagai  Sumber  Doping  Sulfur  Terhadap  Sintesis Nanotitania. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika , 05 (02), 195 – 204.
Wang, Q., Lian, J., Bai, Y., Hui, J., Zhong, J., Li, J., An, N., Yu, J., & Wang, F. (2015). Photocatalytic activity of hydrogen  production  from  water  over  TiO2  with  different  crystal  structures. Materials  Science  in Semiconductor Processing , 40 , 418 – 423. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.06.089
Yang, J., & Tighe, S. (2013). A Review of Advances of Nanotechnology in Asphalt Mixtures. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 96 (Cictp), 1269 – 1276. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.144
You, Y. F., Xu, C. H., Xu, S. S., Cao, S., Wang, J. P., Huang, Y. B., & Shi, S. Q. (2014). Structural characterization and optical  property of  TiO2  powders  prepared by  the  sol-gel  method. Ceramics  International , 40 (6),  8659 – 8666. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.01.083